PLO 5o9 



(le la décomposition mutuelle des oxîdes et sulfates formés 

 pendant le grillage , et de la galène encore indécomposée , 

 surtout lorsqu'on facilite cette action en brassant et mêlant 

 à propos ces matières, comme on le fait aisément dans le 

 fourneau à réverbère , et en les soulevant dans le fourneau 

 écossois. Cette action , démontrée par les expériences faites 

 en 1807 par M. Guényveau, ingénieur des mines, est donc la 

 base de la théorie de la fonte des minerais grillés , en général, 

 et principalement dans les fourneaux que nous venons d'in- 

 diquer. M. l'ingénieur Puvis a fait voir ensuite (Annal, des 

 mines , tom. 2 ) , comment le brassage des matières fait couler 

 du plomb métallique, lors même que l'on n'a point ajouté 

 d'agent de réduction (de charbon) , et que c'est le sulfure de 

 plomb lui-même qui en sert à l'égard de l'oxide et du sulfate. 

 On explique aussi par là, pourquoi, dans la fonte au four- 

 neau à réverbère , à Pezey , on est souvent obligé de mettre 

 du bois ou du charbon en contact avec la matière grillée, 

 surtout vers la fin des fontes; parce que, l'oxidation ayant 

 été trop complète , il n'y a plus sur la sole assez de sulfure 

 de plomb pour opérer les décompositions et réductions dont 

 nous avons parlé, et qu'il convient d'en régénérer pour cet 

 usage : on y parvient aisément , en ajoutant du charbon , 

 puisque le sulfate est changé très-promptement en sulfure, 

 par le contact de ce combustible, dans les fourneaux. 



Les traitemens aux fourneaux écossois et à réverbère, dif- 

 fèrent principalement en ce que le grillage se fait sur une 

 aire et séparément dans le premier procédé, tandis qu'il est 

 exécuté dans le fourneau de fonte lui-même pour le second ; 

 mais en outre, le fourneau écossois donne lieu à une régéné- 

 ration partielle du sulfure de plomb, parce que le minerai 

 grillé, qui contient, comme nous l'avons dit, jusqu'à 77 cen- 

 tièmes de sulfate de plomb, se trouve en contact avec le 

 combustible : cette régénération est utile pour opérer la dé- 

 composition du sulfate restant, et séparer ainsi des deux côtés 

 le soufre sous forme de gaz acide sulfureux. Peut-être auroif- 

 il été avantageux de mêler le minerai très-complètement grillé 

 avec du schlich crû, afin d'éviter la conversion du sulfate 

 en sulfure , et d'opérer immédiatement la décomposition mu- 

 tuelle qui donne Je plomb métallique : on aperçoit aisément 



